— 115 — 



I quali dimostrano chiaramente che la materia di cui è formata la capsula 

 è variamente solubile nell'acqua e che la conducibilità, per i metalli almeno, 

 sia dovuta ai colloidi. Poiché, rimanendo identiche le condizioni sperimentali, 

 le cause disturbatrici dovevano rimanere identiche, o presso a poco, ed iden- 

 tiche dovevano rimanere le conducibilità, tenuto conto naturalmente dell'au- 

 mento di concentrazione degli elettroliti esistenti nell'acqua distillata allorché 

 da un volume si riduce per evaporazione a metà. Invece, la conducibilità va 

 crescendo dal platino alla porcellana; ovvero dal metallo, che abbiamo visto 

 meno solubile, allo smalto, che certo deve essere più solubile dei metalli, pas- 

 sando per l'argento già discretamente solubile. Ma su questa importante pro- 

 prietà dei colloidi avremo occasione di tornare con altra Nota. 

 Ora dobbiamo accennare all'azione dell'acqua distillata e delle acque potabili 



sul piombo metallico, per mettere in evidenza un fatto che non si può 

 spiegare colle supposizioni dominanti ed accettate. 



È noto che immergendo nell'acqua distillata una lamina di piombo tersa si ha 

 soluzione quasi immediata del metallo, e l'acqua diviene dapprima opalescente 

 poi torbida e finalmente lascia depositare una materia bianca cristallina che 

 cresce e diviene considerevole dopo 24 o 48 ore. Al contrario, se si immerge una 

 lamina di piombo tersa in un'acqua potabile, che contenga carbonati terrosi, 

 non si ha affatto soluzione di piombo, per quanto tempo passi dopo la immer- 

 sione. Ciò si spiega supponendo che i carbonati acidi delle terre contraggano 

 una combinazione insolubile col piombo, probabilmente un carbonato doppio 

 delle terre e di piombo, il quale depositandosi sulla lamina, anche in velo sot- 

 tilissimo, la protegge da ogni attacco ulteriore. E questa supposizione è con- 

 fortata dal fatto che le sostanze protettive si esauriscono per immersione pro- 

 gressiva e continuata di lamine di piombo nella stessa acqua, arrivando in 

 definitiva alla soluzione del piombo. 



Abbiamo voluto accertare se in realtà tutte le acque, che non sciolgono il 

 piombo, lasciano esaurire la loro proprietà protettiva nel modo detto dianzi, 

 ed abbiamo scelto l'acqua della Mangiatorella, pochissimo mineralizzata e 

 presumibilmente povera di sostanze protettive ('). 



Abbiamo versato in un bicchiere 100 cmc. di acqua e vi abbiamo im- 

 merso una lamina di piombo di 2 cm. di larghezza e per 6 cm. di lun- 

 ghezza. Dopo 24 ore, l'acqua era limpidissima e non conteneva affatto piombo 

 in soluzione. Allora la lamina è stata detersa con carta vetrata dalla sup- 

 posta patina protettiva, formatasi alla superficie, e nuovamente immersa nella 

 stessa acqua, ove è stata lasciata per 24 ore ancora. Piombo non si è affatto 

 disciolto e perciò questa operazione è stata oontinuata per 6 giorni, ma 

 sempre collo stesso risultato. Solo nella parte emersa della lamina, per un 

 millimetro sopra la superficie dell'acqua, è stata notata una linea biancastra 



( l ) L'acqua della Mangiatorella ha la seguente composizione (Gautier-Napoli): 



